Der Ullmannit (NickelHntimonkies) von Waidenstein in Kärnten. 1 9 



Erklärung für das geringere speciüsehe Gewicht der betreffenden 

 Stücke. 



II. Das Umwandlungsproduct. 



Die Substanz, aus welcher der im mineralogischen Theile be- 

 schriebene metamorphosirte Krystall, welcher die Combinations- 

 gestalten des Ullmannit zeigt, besteht, und die auch sonst oft auftritt 

 im Zusammenhange mit dem ursprünglichen Minerale, konnte man 

 dem Ansehen nach für Antimonocher halten. Die bisher in der Natur 

 gefundenen Zersetzungsproducte von Antimonmineralien sind auch 

 größtentheils Antimonocher, die Verbindung SbO^ mit oder ohne 

 Wasser. Schon das Verhalten des Waidensteiner Productes gegen 

 Säuren deutet daraufhin, daß es nicht Antimonocher ist. Während 

 letzterer, der in der Natur sich findende, als auch die künstlich dar- 

 gestellte Verbindung SbO^ in Säuren gar nicht, oder sehr schwer 

 löslich sind, wird das Waidensteiner Product von concentrirter Salz- 

 säure schon bei gewöhnlicher Temperatur ziemlich leicht gelöst. Die 

 Lösung verhält sich ganz so, wie eine solche der Antimonsäure oder 

 eines Antimonsäuresalzes; denn mit sehr viel Wasser auf einmal 

 versetzt trübt sie sich nicht, und erst bei längerem Stehen scheiden 

 sich weiße Flocken ab. Setz^ man aber das Wasser nach und nach 

 zur sauren Lösung, so tritt bald eine starke Trübung ein. Die vor- 

 genommene Prüfung auf Antymonoxyd und Antimonsäure mittelst der 

 empfindlichen Reagention salpetersaures Silberoxyd-Ammoniak und 

 Jodkalium ergab kein Antimonoxyd, dagegen das Vorhandensein von 

 Antimonsäure, indem mit Jodkalium eine starke Reaction erhalten 

 wurde. Bei den weiteren qualitativen Untersuchungen zeigte sich, 

 dalJ> als ein Hauptbestandtheil auch Kalk in der Substanz enthalten 

 ist. Die quantitative Analyse bestätigte die Anwesenheit der 

 Antimonsäure und zeigte, daß die Substanz ein Kalksalz der Antimon- 

 säure ist. 



Über die bei der Analyse befolgte Methode sei Nachstehendes 

 bemerkt : 



Da ich fand, daß das Mineral bei 100° keine weitere Verände- 

 rung erleidet als einen kleinen Wasserverlust, so wurde es vor der 

 Analyse bei jener Temperatur getrocknet. Weil mit Material gespart 

 werden mußte und die verschiedenen Bestimmungen nicht auf viele 



2' 



